ET RE 
Diese sich bereits bei einigen orientierenden Handversuchen 
"unverkennbar aufdraängenden Beobachtungen forderten zu einer 
“gründlichen Neubearbeitung des in Rede stehenden Falles heraus. 
Die Untersuchung richtete sich vornehmlich auf die Beantwortung 
folgender Fragen: 
1. Welche Rolle le das Nitrat bei der Umwandlung des Bleıs? 
2. Welches ist die Natur des metallischen Reaktionsproduktes ? 
3. In welcher Weise findet bei der veränderten Sachlage die 
 „Bleibaumfrage“ ihre Erledigung? 
rt 
B. Versuchsergebnisse. 
Das zu den Versuchen benutzte Bleimaterıial war teils 
technisches Weichblei (Wasserleitungsrohr), teils ein Original- 
präparat von Kahlbaum (wie es auch Cohen und Helder- 
man benutzt hatten). Das technische Metall wurde analysiert und 
erwies sich als sehr rein. In etwa 15 g konnte keine der sonst 
üblichen Verunreinigungen auch nur qualitativ nachgewiesen werden 
mit Ausnahme von Eisen, dessen Menge zu rund 0,005 % be- 
_ stimmt wurde. Das Metall wurde in etwa 4 mm dicke Platten ge- 
 gossen, die dann nach Bedarf in Streifen geschnitten wurden. Beim 
 Erstarren wurde das Blei teilweise mit kaltem Wasser abgeschreckt. 
Ein grundsätzlicher Unterschied im Verhalten des abgeschreckten 
von dem des nicht abgeschreckten Metalls ergab sich jedoch nicht. 
Die Bleisalzlösungen, mit denen das Metall behan- 
delt wurde, waren in den meisten Fällen. der von Heller be- 
nutzten Lösung entsprechend zusammengesetzt, sodaß vergleichbare 
_ Versuchebedingungen vorlagen. Die „Hellersche Lösung“ ist eine 
Re ungefähr 1 molare Bleiacetatlösung, die außerdem für Salpeter- 
‚saure etwa 0,4 normal ist; sie enthält im Liter demnach 0,8 Mole 
‚Bleiacetat, 0,2 Mole Bleinitrat und 0,4 Mole Essigsäure. Sonstige 
Bleisalzlösungen wurden daher ım allgemeinen ebenfalls 1 molar für 
_ Bleisalz und 0,4 normal für Säure gemacht. In den meisten Fällen 
wurden 8—10 g Blei in 10 cm? Lösung eingebracht. 
Die Zahl der Eınzelwersuche,‘ die teilweise, zu 
Reihen von je 10 bis 20 gleichartigen und gleichzeitigen Versuchen 
zusammengefaßt wurden, betrug etwa 150; grundsätzliche Ab- 
 weichungen im Verhalten einzelner Versuchsobjekte von anderen 
' gleichartig behandelten wurden niemals beobachtet. In den Reihen- 
-versuchen wurde immer die Hälfte der Bleiproben vor der Behand- 
lung mit der Versuchslösung oberflächlich mit verdünnter Salpeter- 
 säure abgeätzt, während die übrigen Proben ihre ursprüngliche 
- Gußoberfläche behielten; auch hieraus ergab sich aber kein grund- 
‚sätzlich verschiedenes Verhalten. Das Kahlbaumsche Blei scheint 
